Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: Caratteristiche meccaniche castagno

Devo fare una verifica di una trave di copertura di legno di castagno.
Qualcuno sa dirmi il valore della tensione ammissibile?
grazie 

 grazie
III categoria (La + scadente): 80 kg/cmq per flessione.
modulo elastico: circa 100.000 kg/cmq   (controlla la freccia < L/200, 
raddoppia freccia per permanenti)
Ciao, Stefano Zanobi 

 ha scritto nel messaggio 
news:BFDke.24061$795.7...@twister1.libero.it...


 III categoria (La + scadente): 80 kg/cmq per flessione.
Potresti indicare dei riferimenti per la classificazione e per il 
riconoscimento?
Grazie
DOCstone 

 grazie
http://groups.google.it/group/it.discussioni.ingegneria.civile/browse_frm/thread/14dad9f5173edcf8/9f034afe72bc974d?q=castagno&rnum=1&hl=it#9f034afe72bc974d
http://groups.google.it/group/it.discussioni.ingegneria.civile/browse_thread/thread/42999b23141c50ab/cbd394dc6ccd39ea?q=castagno+tensioni&rnum=7&hl=it#cbd394dc6ccd39ea
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 ha scritto nel messaggio 
news:2uEke.115194$IN.19...@twister2.libero.it...

I valori che ho dato sono riportati nel "Manuale Di Ingegneria Civile" 
Zanichelli.
Riporta anche elementi per la classificazione della categoria.
In particolare, la tabella che ho consultato è presa da Giordano G, 
Tecnologia del legno, UTET, Torino 1981.
Cmq. ho visto anche altri dati che forniscono i produttori e il valore di 80 
kg/cmq è cautelativo...
(Altrimenti non l'avrei postato :-) ) 

 (Altrimenti non l'avrei postato :-) )
Più che altro sono interessato alla classificazione, a eventuali 
certifiazioni e magari a qualche hint per il riconoscimento. 

 certifiazioni e magari a qualche hint per il riconoscimento.
Ho notato che alcuni produttori si basano sulle DIN1052.... Non saprei dove 
trovarle, perň.
Sul manuale dice che per il legno lamellare la norma di riferimento, anche 
in Italia č la DIN citata...
Invece, la categoria 3 che ho citato, per legno massiccio, č presa dal 
Giordano e:
deve rispettare requisiti generali e particolari.
Quelli generali, per 3a categoria sono, ad es.:
- Andamento delle fibre avente deviazione massima di non oltre 1/5 rispetto 
all'asse longitudinale...
Tolleranza di smussi e fessurazioni non superanti 1/10 della dimensione che 
ne č affetta...
[etc., č un po' lunga]
Quelle particolari, per pioppo e castagno:
Numero anelli superiore a 3 per cm di raggio, cioč anelli di spessore 
inferiore a 3,3mm.
(I categoria, invece anelli non inferiori a 8mm).
Cmq. penso che basta farsi confermare tutto dal fornitore...
Ciao, Stefano Zanobi 

 Qualcuno sa dirmi il valore della tensione ammissibile?
Per il castagno io utilizzo le indicazioni contenute nella norma 11035. Le 
tensioni ammissibili le ricavo applicando un coefficiente correttivo pari
a 
1,5 all'espressione 2.2.3.2 dell'EC5 (con kmod =0,80 (§3.1.7 EC5) e 
gammaM=1,3 (§ 2.3.3.2 EC5) praticamente è lo procedimento utilizzato dal 
Furiozzi, nel suo printuario e i valori hanno un coeff, di sicurezza pari
a 
2,44.
Io uso questi valori e nessun GC ha avuto a che dire.
castagno italia
flessione @amm,k - 115 daN/cmq
trazione parallela alla fibra  @tann,o,k  - 70 daN/cmq
trazione perpendicolare alla fibratura @amm,1,90,k - 2 daN/cmq
compressione parallela alla fibratura @ammc,0,k - 90 daN/cmq
compressione perpendicolare alla fibratura @ammc,90,k -- 16 daN/cmq
taglio tauamm_v,k - 8 daN/cmq
modulo di elasticità medio parallelo alla fibratura Eo,mean - 110000
daN/cmq
modulo di elasticità parallelo alla fibratura E0,05 - 80000 daN/cmq
modulo di elasticità medio perpendicolare alla fibratura E90,mean - 7300 
daN/cmq
Modulo di taglio medio Gmen - 9500 daN/cmq
Massa volumica media - 550 daN/mc
Nota:
Se piglio en 338 il castagno e il larice sarebbero C30 e con le mie 
considerazioni 123 daN/cmq 
Diversamente se vado con le 1052 (ho solo conifere però) L I cat è 130 la 
II cat 100 daN/cmq. 
In definitiva ci siamo. 
Ciao.


 ha scritto nel messaggio 
news:d718fo$16e$1...@news.newsland.it...


 wrote:
salve
visto che siamo in argomento...
qualcuno sa le caratteristiche di resistenza della vetroresina?
__ 
echo off

 daN/cmq
è questo che mi sembra ottimistico. Praticamente un lamellare.
Non credo che un legno, seppur castagno, "fresco" di segheria abbia un 
modulo elastico così elevato.
Hai qualche notizia in più circa il valore di E ed il tempo di stagionatura 
del castagno?
ciao
e. 

Scusa ma il modulo di elasticità medio E0,mean corrisponde all'E che
noi mettiamo nelle formule per valutare la freccia?
Perché sia il medio che quello indicato con E0,05 (modulo di
elasticità caratteristico) sono valori caratteristici ma in tal caso
(fonte EN 384) 
E0,05 = 0.84*E0,mean

 stagionatura del castagno?
Conosco solo le condizioni di stagionatura per la determinazione dei valori 
caratteristici 


appunto, meno umido piů resistente ed E piů alto , cioč deformazione minore.
Quando esce dalla segheria il legno, ormai, difficilmente ha un grado 
sufficiente di stagionatura.
Tanto e vero che gli uffici tecnici delle segherie stesse, quando esistono, 
usano normalmente un E= 80000kg/mq per le correnti essenze d'abete bianco, 
in massello s'intende.
Diverso il discorso del lamellare dove un E pari a 100000-120000 kg/cmq č 
normale, con resistenze intorno ai 120-140 kg/cmq per un volgarissimo abete.
e. 

 in massello s'intende.
Abete appunto, il castagno è più resistente.
relativamente all'umidità:
Classe di servizio 2 caratterizzata da umidità dei materiali in equilibrio
con ambiente a una temperatura di 20° e un’umidità relativa dell’aria
circostante che superi l’85% solo per poche settimane all’anno (di solito
l’umidità media nella maggior parte dei legni di non eccede il 20%).
Ok, 80k è buono e cautelativo, ma 110 è meglio specialmente nei miei casi
ovvero strutture portate, leggere ma con luci grandi.
